标题：阻垢缓蚀剂
分类
阻垢缓蚀剂种类繁多，通常是一些结构特别化合物的复配，且要根据金属表面状况、腐蚀介质组成及运行情况等因素进行种类选择。在水处理中常用的阻垢剂有无机聚磷酸盐、有机膦酸、膦羧酸、有机膦酸脂、聚羧酸等。
膦羧酸有AMPS、EDTMP、PBT-CA等，此系列药剂含磷量低，由于它具有膦酸和羧酸的结构特性，使其具有良好的阻垢和缓蚀性能，优于常用的有机磷酸盐，特别在高温下阻垢性能远优于常用的有机磷酸，能提高锌的溶解度，耐氯的氧化性能好，复配协同性好，适用于高温、高硬度、高pH、高浓缩倍数的水质条件。其抑制硫酸钙垢的效果较好，但抑制碳酸钙垢的效果较差。其毒性低，易水解。
氨基三甲叉膦酸 ATMP
ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸变作用。可阻止水中成垢盐类形成水垢，特别是碳酸钙垢的形成。  缓蚀阻垢剂ATMP在水中化学性质稳定，不易水解。在水中浓度较高时，有良好的缓蚀效果。 ATMP用于火力发电厂、炼油厂的循环冷却水、油田回注水系统。可以起到减少金属设备或管路腐蚀和结垢的作用。ATMP在纺织印染等行业用作金属离子螯合剂，也可用于金属表面处理剂等。 ATMP固体为结晶性粉末，易溶于水，易吸潮，易于运输和使用，尤其适用于冬季严寒地区。由于纯度较高，可用作纺织印染行业的金属螯合剂及金属表面处理剂。 
羟基乙叉二膦酸 HEDPHEDP是一种有机磷酸类阻垢缓蚀剂，能与铁、铜、锌等多种金属离子形成稳定的络合物，能溶解金属表面的氧化物。HEDP在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH值下仍很稳定，不易水解，一般光热条件下不易分解。耐酸碱性、耐氯氧化性能较其它有机磷酸（盐）好。HEDP可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而HEDP具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当和其它水处理剂复合使用时，表现出理想的协同效应。 
HEDP固体属于高纯产品，适用于冬季严寒地区；特别适用于电子行业的清洗剂和日用化学品添加剂。 
HEDP广泛应用于电力、化工、冶金、化肥等工业循环冷却水系统及中、低压锅炉、油田注水及输油管线的阻垢和缓蚀；HEDP在轻纺工业中，可以作金属和非金属的清洗剂，漂染工业的过氧化物稳定剂和固色剂，无氰电镀工业的络合剂。HEDP作阻垢剂一般使用浓度1~10mg/L，作缓蚀剂一般使用浓度10~50mg/L；作清洗剂一般使用浓度1000~2000mg/L；通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。 
HEDP液体用塑料桶包装，每桶30Kg或250Kg；HEDP固体用内衬聚乙烯袋的塑料编织袋包装，每袋净重25kg，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处，防潮，贮存期十个月。
HEDP为酸性，应避免与眼睛、皮肤接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。
乙二胺四甲叉膦酸钠 EDTMPS
Ethylene Diamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid) Sodium
别名：乙二胺四亚甲基膦酸钠、乙二胺四亚甲基磷酸、乙二胺四甲叉磷酸
CAS No. 1429-50-1
分子式 C6H12O12N2P4Na8 相对分子质量：612.13
性能与用途
EDTMPS是含氮有机多元膦酸，属阴极型缓蚀剂，与无机聚磷酸盐相比，缓蚀率高3～5倍。能与水混溶，无毒无污染，化学稳定性及耐温性好，在200℃下仍有良好的阻垢效果。EDTMPS在水溶液中能离解成8个正负离子，因而可以与多个金属离子螯合，形成多个单体结构大分子网状络合物，松散地分散于水中，使钙垢正常结晶被破坏。EDTMPS对硫酸钙、硫酸钡垢的阻垢效果好。 
EDTMPS用于循环水和锅炉水的缓蚀阻垢剂、无氰电镀的络合剂、纺织印染行业螯合剂和氧漂稳定剂。
技术指标 符合HG/T 3538-2003
项 目
指 标
外 观
黄棕色透明液体
活性组分（以EDTMPS计）% ≥ 
28.0
有机膦（以PO4 计）% ≥
10.0
亚磷酸（以PO3计）% ≤
5.0
磷酸（以PO4计）% ≤
1.0
PH值（1%水溶液）
9.5-10.5
密度（20℃）g/cm ≥
1.25
氯化物 （以Cl计）% ≤
3.0

使用方法
在循环冷却水中单独投加时，一般剂量2～10mg/L。EDTMPS与HPMA按1:3比例复配后，可用于低压锅炉炉内水处理。EDTMPS也可与BTA、PAAS、锌盐等复配使用。
包装与贮存
EDTMPS用塑料桶包装, 每桶25kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期六个月。
安全防护
EDTMPS为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后应立即用大量清水冲洗。
二乙烯三胺五甲叉膦酸 DTPMPA
Diethylene Triamine Penta (Methylene Phosphonic Acid) (DTPMPA)
别名：二乙烯三胺五亚甲基膦酸；DETPMP CAS No. 15827-60-8 
分子式 C9H28O15N3P5 相对分子质量：573.2
性能与用途
DTPMPA无毒，易溶于酸性溶液中，阻垢缓蚀效果俱佳且耐温性好，可抑制碳酸盐、硫酸盐垢的生成，在碱性环境和高温下(210℃以上)阻垢缓蚀性能较其它有机膦好。DTPMPA在水处理中用作循环冷却水和锅炉水的阻垢缓蚀剂，特别适用于碱性循环冷却水中作为不调pH的阻垢缓蚀剂，并可用于含碳酸钡高的油田注水和冷却水、锅炉水的阻垢缓蚀剂；在复配药剂中单独使用本品，无需投加分散剂，污垢沉积量仍很小。 
DTPMPA也可用作过氧化物稳定剂(特别是高温条件下双氧水稳定效果好)、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、氧脱木素稳定剂、化肥中微量元素携带剂、混凝土添加剂。
技术指标 符合HG/T 3777-2005
项 目
指 标
外 观
棕黄色或棕红色粘稠液体
活性组分 % ≥ 
50.0
亚磷酸(以PO3计) % ≤
3.0
pH(1%水溶液) ≤
2.0
Fe(以Fe计)含量mg/L ≤
35.0
氯化物(以Cl计) %
12-17
密度(20℃)g/cm
1.35～1.45

使用方法
DTPMPA作阻垢剂一般使用浓度1～30mg/L，作清洗剂一般使用浓度1000～2000mg/L；通常与聚羧酸型阻垢分散剂配合使用。在其他行业使用时，应根据试验确定用量。
DTPMPA也可用作过氧化物稳定剂、纺织印染用螯合剂、颜料的分散剂、氧脱木素稳定剂、化肥中微量元素携带剂、混凝土添加剂。此外，在造纸、电镀、金属酸洗和化妆品等方面也得到了广泛应用。还可作氧化性杀菌剂的稳定剂。
包装与贮存
DTPMPA用塑料桶包装，每桶30kg或根据用户需要确定。贮于室内阴凉处，贮存期为十二个月。
安全防护
DTPMPA为酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。
多元醇磷酸酯 PAPE
多元醇磷酸酯是一种新型的水处理药剂，具有良好的阻垢和缓蚀性能。由于分子中引入了多个聚氧乙烯基，不仅提高了缓蚀性能，也提高了对钙垢的阻垢和泥沙的分散能力。对国内现有阻垢剂所无法控制的水中钡、锶垢沉积有着优良的抑制作用，对水中的碳酸钙、硫酸钙等难溶盐沉积亦有着优良的阻垢作用，对钢材具有阴极保护作用，缓蚀效果优于国内现有的同类产品。多元醇磷酸酯与聚羧酸盐、有机膦酸盐、无机磷酸盐、锌盐等水稳定剂混溶良好。 多元醇磷酸酯用于油田注水采集的阻垢剂（特别推荐作为Nalco Visco 953的代用品），工业冷却水处理的缓蚀阻垢剂。 
2-羟基膦酸基乙酸 HPAAHPAA化学稳定性好，不易水解，不易被酸碱所破坏，使用安全可靠，无毒无污染，HPAA能提高锌的溶解度，具有极强的缓蚀作用，HPAA缓蚀性能比HEDP、EDTMP高5～8倍。HPAA与低分子量的聚合物一起组成的有机缓蚀阻垢剂性能优良。
己二胺四甲叉膦酸 HDTMPA常温下HDTMPA为白色结晶性粉末,微溶于水,其溶解度在室温下小于5%。 HDTMPA能抑制各种水垢（如碳酸钙垢、硫酸钙垢、硫酸钡垢和氧化铁垢等）的生成，但在水处理中主要用来阻抑硫酸钙和硫酸钡垢。在各种有机磷酸中，其阻硫酸钙垢的性能最好，不仅阻垢率高，有效时间长，因此特别适用于油田的挤压处理中。HDTMPA也可用于锅炉水处理中。 
多氨基多醚基甲叉膦酸 PAPEMPPAPEMP为最新一代水处理剂，具有很高的螯合分散性能和很高的钙容忍度及优异的阻垢性能，该药剂可作为循环冷却水系统的阻垢缓蚀剂，特别适用于高硬度、高碱度、高pH的循环冷却水系统和油田水处理。对碳酸钙、磷酸钙、硫酸钙的阻垢性能优异，同时可有效地抑制硅垢的形成，且具有良好的稳定金属离子如锌、锰、铁的作用。 PAPEMP用于反渗透系统的膜阻垢剂，多级闪蒸系统等高含盐量、高浊度、高温系统的阻垢和缓蚀（如煤汽化系统高温高浊水系统的阻垢），纺织印染助剂和造纸助剂（返黄抑制剂），可替代EDTA、DTPA、NTA等。 
双1，6-亚己基三胺五甲叉膦酸 BHMTPMPABHMTPMPA是高效的螯合型阻垢剂，对碳酸盐垢和硫酸盐垢具有良好的阻垢效果。BHMTPMPA在较宽的PH范围和120℃高温下有极佳的水溶性和热稳定性，对钙离子容忍度高。
高效溶锌剂高效溶锌剂是一种复合有机膦酸类阻垢缓蚀剂，溶锌稳锌能力超过常规的有机膦，在250℃下仍能起到良好的缓蚀阻垢作用，在高pH值下仍很稳定，一般光热条件下不易分解。在水中化学性质稳定，不易水解。可与水中金属离子，尤其是钙离子形成六圆环螯合物，因而具较好的阻垢效果并具明显的溶限效应，当和其它水处理剂复合使用时，表现出理想的协同效应。 
阻垢缓蚀剂的类别有很多，兼具缓蚀与阻垢功能的产品主要有：
有机磷类阻垢缓蚀剂：如ATMP、HEDP、DTPMPA、EDTMPS、HPAA等；
另外少量的聚合物也含有一定的阻垢缓蚀功能，如膦酰基羧酸共聚物、绿色阻垢缓蚀剂PESA、PASP等。
阻垢缓蚀剂主要应用于工业循环水系统如电厂、钢铁厂、化肥厂、油田注水系统等等。一般的终端用户使用单一药剂作为阻垢缓蚀剂的不多，要根据系统情况设定方案，投加专用的缓蚀阻垢剂。
另外还有很多专用的缓蚀剂，如MBT(铜缓蚀剂）、BTA、TTA、以及盐酸酸洗缓蚀剂等。
六　常见配方
配方1：
成分
代号
含量
说明
羟基乙叉二膦酸
HEDP
20-25%
​羟基乙叉二膦酸.2钠
HEDP.2Na
3-6%
​聚丙烯酸
PAA[1]
1-3%
分子量3000左右
水
​余量
​此样品为小分子有机磷酸与聚合物复配使用，对硫酸钙、碳酸钙有很好的抵制作用。
配方2：
成分
代号
含量
说明
聚丙烯酸
PAA
3-6%
分子量3500
羟基乙叉二膦酸
HEDP
2-5%
/
氯化钠
NaCl
4-8%
/
水解聚马来酸
HPMA
1-3%
/
膦酰基丁烷三羧酸钠
PBTCA
0-2%
/
水
​余量
/
配方3
成分
代号
含量
说明
硫酸锌
ZnSO4
7-10%
助剂
氨基三甲叉膦酸
ATMP·4Na
8-15%
​聚丙烯酸
PAA
1-3%
​